86 E. Cohen. 



Duncan nach dem Glühen keine Veränderung wahrnehmen. Letzteres Eisen ist körnig 

 geworden und zeigt eine Structur, welche derjenigen des Kamazit von Marshall Co. 

 und Fort Pierre gleicht. 



Da unmagnetisirbare künstliche Nickeleisenlegirungen nach Hopkinson, wie 

 schon oben erwähnt worden ist, durch Abkühlung unter o" magnetisirbar gemacht 

 werden können, wurde ferner geprüft, ob durch eine solche etwa auch meteorischem 

 Nickeleisen, welches sich wie weiches Eisen verhält, die Fähigkeit ertheilt werden kann, 

 permanenten Magnetismus anzunehmen. 



Alle Vertreter der zweiten Gruppe, sowie die Abschnitte von Stücken der ersten 

 Gruppe, welche sich nach starker Erhitzung und langsamer Abkühlung wie weiches 

 Eisen verhielten, wurden in eine Mischung von Alkohol mit fester Kohlensäure gebracht 

 und geprüft, nachdem sie ohne weitere Vorsichtsmassregeln wieder die Lufttemperatur 

 angenommen hatten. Da sich nicht die geringste Veränderung im magnetischen Ver- 

 halten zeigte, wurde der Versuch noch einmal mit Aether und fester Kohlensäure 

 wiederholt unter Bedingungen, welche eine möglichst gleichmässige und langsame 

 Temperaturzunahme ermöglichten. Alle Stücke verhielten sich nach der Abkühlung 

 wie zuvor, nämlich wie weiches Eisen. 



Diese Resultate veranlassten mich, einige Controlversuche unter den gleichen Be- 

 dingungen mit künstlichen Nickeleisenlegirungen ausführen zu lassen, welche Herr Dr. 

 Fleitmann in liberalster Weise zur Verfügung gestellt hat. Dieselben zeigten folgen- 

 des Verhalten: 



bei gewöhnlicher Temperatur nach dem Glühen 



starker permanenter Magnetismus permanenter Magnetismus 



» » » » 



» » kein » » 



» » » » 



» » kein » » 



sehr schwacher perm. Magnetism. nicht geprüft 



schwacher perman. Magnetismus schwacher perm. Magnet. 



Im allgemeinen nimmt also die Stärke des permanenten Magnetismus mit dem 

 Nickelgehalt ab. Nr. i zeigte starke Coercitivkraft, Nr. 2 und 3 hatten nach vier 

 Wochen ihren Magnetismus verloren. Bezüglich der Erregbarkeit von temporärem 

 Magnetismus liess sich nach dem starken Glühen keine Veränderung wahrnehmen; des- 

 gleichen erwies sich Abkühlung ohne Einfluss. 



Da nach den Beobachtungen an Nr. 3 und 4, sowie an 5 und 6 Legirungen mit 

 gleichem Nickelgehalt sich abweichend verhalten können, muss dahingestellt bleiben, 

 ob die mit den Angaben von Hopkinson nicht übereinstimmenden Resultate sich auf 

 diese Weise erklären, oder ob die immerhin nur orientirenden, nach keiner Richtung 

 abschliessenden Versuche nicht unter den gleichen Bedingungen wie von Hopkinson 

 ausgeführt worden sind. Jedenfalls dürfte es nicht ohne Interesse sein, die Unter- 

 suchungen an möglichst vielen Nickeleisenlegirungen unter genauer Messung der magne- 

 tischen Kräfte zu wiederholen. 



Schliesslich wurden auch grössere Taenitblättchen und Schreibersitkrystalle aus 

 Toluca und Glorieta Mountain, sowie der Cohenit aus Magura und Wichita Co. auf ihr 

 magnetisches Verhalten geprüft. Die Taenite nahmen leicht permanenten Magnetismus 

 an, zeigten keine merkliche Veränderung nach dem Erhitzen auf helle Rothgluth und 

 behielten den Magnetismus eine geraume Zeit bei (die Beobachtungen wurden vier 



